-384- 



Mineralogie. 



l^Pyro chlor. Rotbraune Oktaeder vom spez. Gew. 4.955. In 

 heißer HgSO^ sich stark aufblähend und nach einiger Zeit unter Ent- 

 bindung von F in eine weiße poröse Masse übergehend. Schwer zu gelb- 

 brauner Schlacke schmelzend. Die übrigen Eigenschaften wie gewöhnlich. 

 Chemische Zusammensetzung : 



CaO 10,62 



Ta, O5 33,03 



Xb^O, 30,70 



CegOg 5,90 



Y2O3 0,46 



ThOg Spuren 



ZrOs 4,65 



TiO^ 9,11 



XXO 2,35 



Mg Spuren 



H20 1,37 



F 2,17 



100,36 



= 2F 0.91 



99,45 



Hieraus wird folgende Formel berechnet: 

 4 (Ca . Tag OJ + 6 (Ca . Nb2 0. ) + Ce Fg + 2 (Nag Ti O3 + Zr Ti, Og + 2 0). 



Die Analyseuresultate sprechen zugunsten der Ansicht, daß das F 

 an die Basen der Cer- (und Gadolinit-)Gruppe — eine dem Tysonit ana- 

 loge Verbindung bildend — und nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, 

 an Alkalien gebunden ist. Ferner weisen die gegenseitigen Beziehungen 

 der Metallsäuren und des Kalkes auf die Existenzmöglichkeit der Ver- 

 bindungen Ca . Tag O5 und Ca . Nb, 0^ im Mineral hin. Die übrigen 

 Bestandteile des untersuchten Pyrochlors sind in ihrem Verhältnis analog 

 dem Katapleit, wobei nur SiOg durch TiOg ersetzt ist. 



Da die Analyse große Ähnlichkeit mit derjenigen des Pyrochlors von 

 Alnö aufweist, so ist es möglich, daß die einer Privatsammlung entnommene 

 und mit obiger Fundortsangabe versehene Stufe von der Insel Alnö unweit 

 Sundsvale stammt. 



2. Zirkon. Braungelb, spez. Gew. 4,55. Chemische Zusammen- 

 setzung: SiOg 32,44, ZrO, 65,76, Fe^O^ 0,42, CaO 0,09, MgO Spuren, 

 HgO 0,46; Summe 99,17, der gewöhnlichen Formel ZrSiO^ entsprechend. 



3. Titaneisen. Ziemlich stark magnetisch, spez. Gew. 4,755. 

 Chemische Zusammensetzung: TiOg 52,50, FeO 44,32, MnO 1,36, CaO 0,06, 

 MgO 0,79; Summe 99,03, entsprechend der Formel FeTi03. Doss. 



W. O. Brögger: Über die chemische Zusammensetzung 

 des Xenotim. (Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 42. p. 1. Chri- 

 stiania 1904.) 



